3:5 



Ganz besonders zeichnet sich das Sesqnibleyphosphal wie alle 

 durchsichtigen Bleypräparate durch ein starkes Lichtbrechungsvermögen 

 aus. Schon die Verwandtschaft von dieser Seite mit dem für die Optik, 

 und die Naturwissenschaften im Allgemeinen so wichtig gewordenen 

 Flintglase durfte zur Bestimmung des Lichlbrechungsvermögens des ^on 

 uns beschriebenen Körpers auffordern, wenn gleich derselbe mit dem 

 Flintglase an Brauchbarkeit wegen mangelnder Härte und Unhalt- 

 barkeil in feuchter Luft nicht rivalisiren kann, wesshalb wir es auch 

 unlerliessen, die Brechung der einzelnen Streifen zu bestimmen, ge- 

 ben daher hier nur die Daten , welche uns die Bestimmung des 

 Brechungsexponenten des geschmolzenen Sesquibleyphosphates lieferte. 

 Das für diesen Zweck geschliffene Prisma unseres Salzes rührt von 

 einer, um gehörig grosse Stücke zu erhalten, im Porcellantiegel vor- 

 genommenen Darstellung desselben durch allmäliges Zusetzen von Phos- 

 phorsäure her, bis die geschmolzene Masse eben wasserhell blieb und 

 enthielt sonach die im Eingange unserer Arbeit erwähnte geringe Ver- 

 unreinigung durch Thonerde etc., von dem Porcellantiegel herrührend. 



Der brechende Winkel des Prisma's war: 



40° 45' 

 und die mittlere Ablenkung betrug 



27° 55' 



Substituirt man diese Werthe in die Formel, welche die Relation 

 zwischen diesen Daten und dem Brechungsexponenten darstellt 



wo D der Ablenkungswinkel, g der brechende ist, so erhält man 



27° 55' + 40° 48' 

 sin. 



n = sT^pTst— = 1,6193 



Abh. d. II. Ct. d. k. Ak. d. Wiss. VIII. Bd. I. Abth. 5 



